## PENDAHULUAN
Beton  tersusun  atas  material  semen,  agregat halus,  agregat  kasar,  dan  air  serta  terkadang juga  diberikan  bahan-bahan  tambah  lainnya
untuk  mencapai  performa  beton  yang  di- inginkan.  Salah  satu  bahan  penyusun  utama beton  (sekitar  60  –  80  %)    yaitu  penggunaan material  agregat  halus  dan  kasar,  yang diperoleh  dari  penambangan  alam.  Apabila

## ANALISIS BETON RINGAN TANPA AGREGAT KASAR DENGAN PENAMBAHAN POLYMER CONCRETE

## Zainuri, Gusneli Yanti, Shanti Wahyuni Megasari
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik  Universitas Lancang Kuning, Riau
* corresponding author :  shantiwahyuni.irfan@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan nilai kuat tekan beton serta menentukan nilai Faktor Air Se- men (FAS) yang sesuai dalam pembuatan beton tanpa agregat kasar dengan penambahan polimer concrete (polcon). Perencanaan  campuran  beton  (mix  design)  menggunakan  metode  DoE  ( Development  of  Environment ). Rancangan benda uji pada penelitian ini dengan menggunakan 3 (tiga) variasi FAS yaitu 0,4; 0,5 dan 0,6 dengan perbandingan air terhadap polcon (dalam liter)  sebanyak 0: 1: 100 dan 1 : 200,  yang masing-masing variasi sebanyak 3 (tiga) sampel benda uji dan total sampel sebanyak 54 silinder benda uji.  Hasil pengujian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kuat  tekan  pada  keseluruhan  benda  uji  beton  tanpa  agregat  kasar.  Kuat  tekan  beton  tertinggi  pada  benda  uji  tanpa agregat  kasar  fas  0,4  dengan  penambahan  polcon  1:100  yaitu  sebesar  584,438  kg/cm 2 ,  dan  peningkatan  kuat  tekan sebesar  88,789%  dibandingkan  benda  uji  beton  dengan  agregat  kasar.  Sedangkan  kuat  tekan  beton  tertinggi  pada benda  uji  agregat  kasar  FAS  0,4 dengan  penambahan  polcon  1:200  yaitu  sebesar  317,264  kg/cm 2 .  Hasil  kuat  tekan dengan nilai FAS memiliki hubungan terbalik yaitu semakin kecil nilai FAS  (0,4) maka nilai kuat tekan beton akan semakin  tinggi,  demikian  juga  sebaliknya.  Sehingga  hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  pembuatan  beton  tanpa menggunakan agregat  kasar dengan penambahan polcon dan FAS terkecil  yaitu 0,4 dapat  meningkatkan  kuat  tekan beton.
Kata Kunci : Agregat Kasar, Polimer Concrete, Kuat Tekan

## Abstract
This  research  was  purposed  to  compare  the  compressive  strength  and  suitable  water  cement  ratio  in  concrete manufacture  with  additional  concrete  polymer  and  without  coarse  aggregate.  The  concrete  mix  was  designed    by using  DoE (Development of Environtment) method. The  test speciment  was prepared  by  three variation of water cement ratio; 0.4 : 0.5 : 0.6, and ratio water to concrete polimer (in liter); 0 : 1 : 100 and 1 : 200. Each variation have 3 sample of the speciment test and 54 cylinders of speciment test  as the  total sample. The test result shows an increasing the concrete compressive strength for the overall speciment test and without coarse aggregate. The highest compressive strength of the concrete speciment achieved 584,438 kg/cm2 by testing without coarse aggregate, 0.4 of water cement ratio , and  additional of 1 : 100 concrete polymer. The compressive strength  was increase 88,789% if the  concrete  speciment  tested    with  coarse  aggregate.  While  the  highest  compressive  strength  of  the  concrete speciment achieved 317,264 kg/cm2 by testing with coarse aggregate, 0.4 of water cement ratio, and additional of 1 : 200  concrete  polymer.  the  compressive  strengths  and  water  cement  ratios  have  inverse  relation,  where  the  smaller value of water cement ratio will increase the value of concrete compressive strength, and thus otherwise. Hence, the research  proved  that  the  concrete  manufacturing    without  coarse  aggregate  with  additional  concrete  polymer  and smallest value of water cement ratio (0.4) will increase concrete compressive strength.
Keywords : Coarse Aggregate, Polymer Concrete, Compressive Strength.
penambangan material secara massal dan tidak terkendali, maka dapat menimbulkan degradasi lingkungan yang cukup besar.
Penelitian  ini mengkaji  bagaimana perbandingan  kuat  tekan  karakteristik  beton serta  berapakah  nilai  FAS  yang  sesuai  dalam pembuatan  beton  tanpa  agregat  kasar  dengan penambahan polcon.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk membandingkan kuat tekan karakteristik beton dan  menentukan  nilai  FAS  yang  sesuai  dalam pembuatan  beton  tanpa  agregat  kasar  dengan penambahan polcon.
Manfaat  dari  penelitian  ini  diharapkan    dapat memberikan  informasi  dan  pengetahuan  ten- tang  bahan  campuran  beton  alternatif  dalam menciptakan konsep bangunan ramah lingkun- gan  ( greener  concrete ),  dan  juga  memini- malisasi  kerusakan  lingkungan  yang  diakibat- kan  oleh  penambangan  massal  agregat  untuk digunakan sebagai bahan campuran beton.

## METODE PENELITIAN
a.  Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian  ini  dilakukan  pada Laboratorium  Beton    Fakultas  Teknik Universitas  Lancang  Kuning.  Langkah awal  pengujian  ini  adalah  pemeriksaan karakteristik material berupa agregat kasar dan  agregat  halus.  Data  yang  diperoleh dari  pemeriksaan  tersebut  digunakan untuk  perhitungan  perencanaan  campuran beton  ( mix  design ).  Setelah  itu  dilakukan pencampuran  material  yang  memenuhi syarat  dan  dilanjutkan  dengan  pembuatan benda  uji,  perawatan  dan  pengujian  kuat tekan  beton  setelah  benda  uji  berumur  28 hari.
b.  Bahan dan Alat Penelitian Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah :
1).  Semen  dengan  jenis  PCC  ( Portland Composite  Cement )  type  I  produksi PT. Semen Padang.
2).  Polcon  Concrete  &  Mortar  Modifier (Polcon)
3).  Agregat  kasar  berupa  kerikil  asal Kabupaten Kampar.
4).  Agregat  halus  berupa  pasir  yang berasal dari kabupaten Kampar.
5).  Air  yang  digunakan  berasal  dari sumur  dilingkungan  kampus  Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning.
Alat-alat  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah :
1).  Ayakan/saringan  untuk  memisahkan agregat berdasarkan ukuran
2).  Cetakan silinder yang berfungsi untuk mencetak benda uji
3).  Kerucut abrams yang berfungsi untuk Pengujian Slump
4).  Mesin  pengguncang  saringan  ( Sieve shaker )
5).  Oven
6).  Piknometer dengan kapasitas 500 ml
7).  Timbangan  dengan  ketelitian  0,1% dari berat contoh
8).  Mesin pengaduk (molen)
c.  Prosedur Penelitian Prosedur  penelitian  ini  meliputi  persiapan data  semen,  agregat  kasar,  agregat  halus, air,  dan  pencampuran  bahan  dengan menggunakan  metode  DoE  ( Departement of  Environment ),  pembuatan  sampel,  uji slump,  pencetakan  benda  uji,  perawatan benda uji dan pengujian kuat tekan beton.
d.  Rancangan Benda Uji Pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  3  (tiga)  variasi  FAS  yaitu 0,4;  0,5  dan  0,6  dengan  perbandingan penggunaan  polcon  terhadap  air  (dalam liter)  sebanyak  0;  1  :  100  dan  1  :  200, yang masing-masing variasi
Tabel 1.  Rancangan Benda Uji
Keterangan : BD  : Beton Pembanding (Campuran Semen : Agregat Kasar : Agregat Halus) BT  : Beton tanpa Agregat Kasar (Campuran Semen : Agregat Halus)
Mulai Studi Pustaka Pengujian Pendahuluan di Laboratorium Pemeriksaan Semen
1. Berat Jenis Semen 2. Konsistensi Normal 3. Waktu Ikat Awal Pemeriksaan Agregat Kasar 1. Analisis Saringan 2. Butir Lolos Saringan No. 200 3. Berat Jenis dan Penyerapan 4. Bobot Isi 5. Kadar Air 6. Ketahanan Aus ( Los Angeles ) Pemeriksaan Agregat Halus 1. Analisis Saringan 2. Butir Lolos Saringan No. 200 3. Kadar Organik
4. Berat Jenis dan Penyerapan
5. Bobot Isi
6. Kadar Air
Pembuatan Benda Uji Pengujian Kuat Tekan Beton Analisis Data dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran
Selesai
sebanyak  3  (tiga)  sampel  benda  uji.  Benda uji  dengan  agregat  kasar  berupa  silinder dengan  diameter  15  cm  dan  tinggi  30  cm. Sedangkan  benda  uji  tanpa  agregat  kasar menggunakan  kubus  berdimensi  5  x  5  x  5
cm.  Rancangan  benda  uji  sesuai  dengan Tabel 1.
e.  Bagan Alir Penelitian Adapun  bagan  alir  metode  perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1. No Benda Uji Jumlah Sampel Beton Jumlah FAS 0,4 FAS 0,5 FAS 0,6 0 1 : 100 1 : 200 0 1 : 100 1 : 200 0 1 : 100 1 : 200 1 BD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 BT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Total Sampel 54
Tabel 2. Proporsi Campuran Beton
Tabel 3. Hasil Pengujian Slump

## HASIL PENELITIAN

## a.  Proporsi Campuran
Pada  pengujian  ini, mix  design dilakukan menggunakan metode DoE ( Departement of Environment )  dengan  proporsi  campuran beton dilihat pada Tabel 2.
b.  Hasil Pengujian Slump Beton Hasil  pengujian  slump  beton  dapat  dilihat pada Tabel 3. Pengujian slump beton hanya
dapat dilakukan pada benda uji BD, sedang- kan  untuk  benda  uji  BT    tidak  dilakukan pengujian  slump.  Hal  ini  dikarenakan  pen- gujian  slump  hanya  dapat  dilakukan  pada campuran  beton  dengan  agregat  kasar,  se- dangkan pada campuran tanpa aggerat kasar (termasuk  dalam  kategori  mortar)  tidak diperlukan pengujian slump beton. No. Benda Uji FAS Penambahan Polcon Bahan Penyusun Beton Air (gr) Semen (gr) Agr. Halus (gr) Agr. Kasar (gr) Polimer (gr) 1 BD 0,4 0 1.041,76 3.101,34 4.232.39 6.491,86 - 1 : 100 1.041,76 3.101,34 4.232.39 6.491,86 10,42 1 : 200 1.041,76 3.101,34 4.232.39 6.491,86 5,21 0,5 0 1.025,64 2.481,07 4.731,04 6.634,00 - 1 : 100 1.025,64 2.481,07 4.731,04 6.634,00 10,26 1 : 200 1.025,64 2.481,07 4.731,04 6.634,00 5,13 0,6 0 1.013,38 2.067,56 5.148,78 6.646,45 - 1 : 100 1.013,38 2.067,56 5.148,78 6.646,45 10,13 1 : 200 1.013,38 2.067,56 5.148,78 6.646,45 5,07 2 BT 0,4 0 79,88 257,32 795,02 - - 1 : 100 79,88 257,32 795,02 - 0,80 1 : 200 79,88 257,32 795,02 - 0,40 0,5 0 105,61 257,32 795,02 - - 1 : 100 105,61 257,32 795,02 - 1,06 1 : 200 105,61 257,32 795,02 - 0,53 0,6 0 131,34 257,32 795,02 - - 1 : 100 131,34 257,32 795,02 - 1,31 1 : 200 131,34 257,32 795,02 - 0,66 Benda Uji FAS Penambahan Polcon Rentang Slump Rencana (mm) Slump Terukur (mm) Keterangan BD 0,4 0 25 - 100 46,2 Memenuhi Persyaratan 1 : 100 25 - 100 55,2 Memenuhi Persyaratan 1 : 200 25 - 100 60,4 Memenuhi Persyaratan 0,5 0 25 - 100 59,3 Memenuhi Persyaratan 1 : 100 25 - 100 63,0 Memenuhi Persyaratan 1 : 200 25 - 100 69,4 Memenuhi Persyaratan 0,6 0 25 - 100 70,0 Memenuhi Persyaratan 1 : 100 25 - 100 79,2 Memenuhi Persyaratan 1 : 200 25 - 100 85,4 Memenuhi Persyaratan c.  Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  umur  28 hari  dapat  dilihat  pada  Tabel.4  dan Gambar 2.
d.  Hasil Perhitungan Berat Volume
Hasil  perhitungan  berat  volume  dapat  dili- hat pada Tabel 5 dan Gambar 3.
Tabel 4. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
No. Benda Uji FAS Polcon Sampel Luas (cm 2 ) Beban Max (kN) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Kuat Tekan Rata-rata (kg/cm 2 ) 1 BD 0,4 0 1 176,72
500,00 288,421 286,499 2 176,72 480,00 276,885 3 176,72 510,00 294,190 1:100 1 176,72 520,00 299,958 309,572 2 176,72 520,00 299,958 3 176,72 570,00 328,800 1:200 1 176,72 520,00 299,958 317,264 2 176,72 550,00 317,264 3 176,72 580,00 334,569 0,5 0 1 176,72 470,00 271,116 238,428 2 176,72 410,00 236,506 3 176,72 360,00 207,663 1:100 1 176,72 340,00 196,127 232,660 2 176,72 440,00 253,811 3 176,72 430,00 248,042 1:200 1 176,72 380,00 219,200 236,506 2 176,72 400,00 230,737 3 176,72 450,00 259,579
0,6
0
1 176,72
320,00 184,590 169,207 2 176,72 240,00 138,442 3 176,72 320,00 184,590 1:100 1 176,72 300,00 173,053 174,976 2 176,72 310,00 178,821 3 176,72 300,00 173,053 1:200 1 176,72 370,00 213,432 194,204 2 176,72 310,00 178,821 3 176,72 330,00 190,358
2 BT 0,4 0 1 25,00
110,00 448,522 475,705 2 25,00 140,00 570,846 3 25,00 100,00 407,747 1:100 1 25,00 130,00 530,071 584,438 2 25,00 180,00 733,945 3 25,00 120,00 489,297 1:200 1 25,00 130,00 530,071 489,297 2 25,00 120,00 489,297 3 25,00 110,00 448,522
0,5
0
1 25,00
80,00 326,198 326,198 2 25,00 90,00 366,972 3 25,00 70,00 285,423 1:100 1 25,00 77,00 313,965 330,275 2 25,00 74,00 301,733 3 25,00 92,00 375,127 1:200 1 284,70 88,00 31,508 240,200 2 25,00 86,00 350,663 3 25,00 83,00 338,430 0,6 0 1 25,00
73,00 297,655 271,831 2 25,00 62,00 252,803 3 25,00 65,00 265,036 1:100 1 25,00 47,00 191,641 216,106 2 25,00 55,00 224,261 3 25,00 57,00 232,416 1:200 1 25,00 75,00 305,810 258,240 2 25,00 67,00 273,191 3 25,00 48,00 195,719
Gambar 2. Grafik Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
Tabel 5. Hasil Perhitungan Berat Volume Beton
No. Benda Uji FAS Penambahan Polcon Sampel Berat Beton (gr) Volume (cm 3 ) Berat Volume (kg/m 3 ) Berat Volume Rata-rata (kg/m 3 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 BD 0,4 0 1 12500,00
5301,438 2357,851 2357,851 2 12500,00 5301,438 2357,851 3 12500,00 5301,438 2357,851 1:100 1 12400,00 5301,438 2338,988 2332,701 2 12400,00 5301,438 2338,988 3 12300,00 5301,438 2320,125 1:200 1 12600,00 5301,438 2376,714 2364,139 2 12500,00 5301,438 2357,851 3 12500,00 5301,438 2357,851 0,5
0 1
12400,00 5301,438 2338,988 2345,276 2 12500,00 5301,438 2357,851 3 12400,00 5301,438 2338,988 1:100 1 12400,00 5301,438 2338,988 2338,988 2 12500,00 5301,438 2357,851 3 12300,00 5301,438 2320,125 1:200 1 12500,00 5301,438 2357,851 2351,563 2 12400,00 5301,438 2338,988 3 12500,00 5301,438 2357,851
0,6
0
1 12500,00 5301,438 2357,851 2357,851 2 12500,00 5301,438 2357,851 3 12500,00 5301,438 2357,851 1:100 1 12300,00 5301,438 2320,125 2320,125 2 12400,00 5301,438 2338,988 3 12200,00 5301,438 2301,263 1:200 1 12500,00 5301,438 2357,851 2357,851 2 12500,00 5301,438 2357,851 3 12500,00 5301,438 2357,851
No. Benda Uji FAS Penambahan Polcon Sampel Berat Beton (gr) Volume (cm 3 ) Berat Volume (kg/m 3 ) Berat Volume Rata-rata (kg/m 3 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 BD
0,4
0 1 12500,00
5301,438 2357,851 2357,851 2 12500,00 5301,438 2357,851 3 12500,00 5301,438 2357,851 1:100 1 12400,00 5301,438 2338,988 2332,701 2 12400,00 5301,438 2338,988 3 12300,00 5301,438 2320,125 1:200 1 12600,00 5301,438 2376,714 2364,139 2 12500,00 5301,438 2357,851 3 12500,00 5301,438 2357,851 0,5 0 1 12400,00 5301,438 2338,988 2345,276 2 12500,00 5301,438 2357,851 3 12400,00 5301,438 2338,988 1:100 1 12400,00 5301,438 2338,988 2338,988 2 12500,00 5301,438 2357,851 3 12300,00 5301,438 2320,125 1:200 1 12500,00 5301,438 2357,851 2351,563 2 12400,00 5301,438 2338,988 3 12500,00 5301,438 2357,851
0,6
0
1 12500,00 5301,438 2357,851 2357,851 2 12500,00 5301,438 2357,851 3 12500,00 5301,438 2357,851 1:100 1 12300,00 5301,438 2320,125 2320,125 2 12400,00 5301,438 2338,988 3 12200,00 5301,438 2301,263 1:200 1 12500,00 5301,438 2357,851 2357,851 2 12500,00 5301,438 2357,851 3 12500,00 5301,438 2357,851

## PEMBAHASAN
Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton,  secara umum dapat dilihat bahwa sebagian besar kuat tekan  beton  rata-rata  benda  uji  mencapai  nilai kuat tekan beton rencana yaitu sebesar K-175, kecuali pada benda uji BD dengan fas 0,6 dan penambahan  polimer  sebesar  0  dan  1  :  100. Peningkatan  kekuatan  tekan  benda  uji  beton dengan  kisaran  10,974%  -  233,965%  diband- ingkan dengan kuat tekan rencana.
Pada  keseluruhan  benda  uji  beton  tanpa  agre- gat  kasar  dengan  penambahan  polcon  terjadi peningkatan  kuat  tekan  dibandingkan  beton menggunakan  agregat  kasar  dengan  penamba- han polcon dengan kisaran 1,562% - 88,789%. Kuat  tekan  beton  tertinggi  terjadi  pada  benda uji  tanpa  agregat  kasar  FAS  0,4  penambahan polcon  1:100  yaitu  sebesar  584,438  kg/cm 2 dengan  peningkatan  88,789%  dibandingkan benda uji dengan agregat kasar.
Sedangkan  kuat  tekan  beton  tertinggi  pada benda  uji  dengan  agregat  kasar  FAS  0,4  den- gan  penambahan  polcon  1:200    yaitu  sebesar 317,264 kg/cm 2 .
Sedangkan  nilai  kuat  tekan  beton  terendah berada  pada  benda  uji  dengan  menggunakan agregat  kasar  tanpa  penambahan  polmer  yaitu sebesar 169,207 kg/cm 2 . Pada benda uji tanpa menggunakan  agregat  kasar  diperoleh  nilai kuat  tekan  beton  terendah  pada  penambahan polimer  dengan  perbandingan  1:100  dengan FAS 0,6 yaitu sebesar 216,106 kg/cm 2 , namun masih  tetap  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan kuat tekan rencana.
Berdasarkan  hasil  pengujian  terbukti  bahwa antara  kuat  tekan  dengan  nilai  FAS  memiliki hubungan  terbalik  yaitu  semakin  kecil  nilai FAS  (0,4)  maka  nilai  kuat  tekan  beton  akan semakin  tinggi.  Demikian  juga  sebaliknya  se- makin  besar  nilai  FAS  maka  nilai  kuat  tekan beton akan semakin rendah.
Berdasarkan  hasil  pengujian,  diperoleh  nilai kuat  tekan  beton  mengalami  peningkatan  dari benda  uji  yang  tidak  ditambahkan  polimer  di-
bandingkan  dengan  benda  uji  yang  ditam- bahkan  polimer,  kecuali  pada  benda  uji  BD dengan FAS  0,5 dan BT dengan FAS  0,5 dan 0,6.  Peningkatan  yang  diperoleh  pada  benda uji dengan menggunakan agregat kasar dengan penambahan  polimer  sebesar  3,409%  - 10,738%  dibandingkan  dengan  beton  tanpa penambahan  polimernya.  Sedangkan  pada benda  uji  tanpa  menggunakan  agregat  kasar dengan penambahan polimer diperoleh pening- katan  antara  sebesar  1,250%  -  22,857%  di- bandingkan  dengan  beton  tanpa  penambahan polimernya.  Sehingga  tujuan  utama  penamba- han  polcon  pada  campuran  beton  telah  terca- pai, yaitu dapat meningkatkan kuat tekan.
Dari hasil perhitungan berat volume benda uji diperoleh  kisaran  sebesar  2200  –  2450  kg/m 3 . Nilai  berat  volume  rata-rata  mengalami  penu- runan  setelah  dilakukan  penguranga  jumlah agregat kasar sebesar 100%. Namun hasil berat volume  belum  sesuai  dengan  harapan  yaitu termasuk ke dalam kategori beton  ringan den- gan berat volume yang berkisar antara 800 s/d 2000 kg/m 3 .

## KESIMPULAN
Sebagian besar kuat tekan beton rata-rata men- capai nilai kuat tekan beton rencana yaitu sebe- sar K-175. Pembuatan beton tanpa agregat ka- sar dengan penambahan polcon dapat mening- katkan  kekuatan  tekan  beton  rata-rata  diband- ingkan  benda  uji  menggunakan  agregat  kasar dengan  penambahan  polcon.  Nilai  kuat  tekan beton  mengalami  peningkatan  dari  benda  uji yang  tidak  ditambahkan  polcon  dibandingkan dengan  benda  uji  yang  ditambahkan  polcon. Nilai  FAS  yang  sesuai  untuk  benda  uji  beton dengan maupun tanpa agregat kasar adalah 0,4 karena  dapat  menghasilkan  kekuatan  tekan beton tertinggi.

## DAFTAR ACUAN
Balai  Jembatan  dan  Bangunan  Pelengkap Jalan,  2011, Pedoman  Pengendalian Mutu  Pekerjaan  Beton ,  Kementerian Pekerjaan Umum, Bandung. Departemen  Pekerjaan  Umum,  1991, Tata Cara  Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk Bangunan  Gedung  SK  SNI  T-15-1991-
03 , 1991, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Departemen  Pemukiman  dan  Prasarana Wilayah,  2002, Metode,  Spesifikasi  dan Tata  Cara  Beton,  Semen,  Perkerasan Beton  Semen ,  Departemen  Kimpraswil, Jakarta. Dipohusodo,  Istimawan,  1996, Struktur  Beton Bertulang ,  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta. Mulyono,  Tri,  2004 Teknologi  Beton (Edisi kedua), Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. Tjokrodimulyo,  Kardiyono,  1995 Buku  Ajar Teknologi  Beton ,  Jurusan  Teknik  Sipil UGM, Yogyakarta.